ZINCKENITA 
^5 
en el xvii hizo mención del antimonio metálico; Swab, á 
mediados del último siglo citado, le descubrió en la mina de 
Sala (Suecia). 
Caracteres. — El antimonio nativo se presenta en 
masas laminares de color blanco de plata ó de estaño con 
una ligera tinta agrisada, lustre metálico intenso, agrio y 
fácil de reducir á polvo: raya al yeso y se raya por la caliza, 
estando representado su peso específico por 6,5; el del co- 
mercio tiene una densidad relativa de 6,8 próximamente; 
desarrolla por frotación un olor particular. Se funde al so- 
plete con desprendimiento de vapores blancos é inodoros 
(óxido de antimonio). Cristaliza fácilmente por medio de la 
fusión en romboedros de S7°35'; se disuelve con facilidad en 
el ácido nítrico diluido, dando un precipitado blanco inso- 
luble; reducido á polvo fino se disuelve en el ácido hidrocló- 
rico concentrado é hirviendo con desprendimiento de hidró- 
geno. 
Y ACIMIENTO. — Se encuentra el antimonio en los filo- 
nes metálicos que atraviesan el gneis y ciertas pizarras, en 
especial las que contienen minerales de arsénico; general- 
mente está asociado al arsénico nativo, estibina, galena y 
plata antimonial. Existe, como se ha indicado, en Sala (Sue- 
cia); se halla también en Allemont (Delñnado), Andreasberg 
( Harz), Przibran (Bohemia), Villarica (Brasil), Connecticut 
(Estados Unidos), Pozuelos (México), etc. 
Usos. — El antimonio combinado con el plomo forma la 
aleación destinada á fabricar los caractéres de imprenta; 
unido con el estaño constituye una aleación blanca, dura y 
sonora, que se emplea en la preparación de las planchas para 
el grabado de música; unido con el hierro forma la aleación 
de Reaumur; sirve para preparar varios medicamentos, tales 
como el tártaro emético, el quermes oficinal, el azufre dora- 
do de antimonio, etc. 
ESTIBINA — antimonio sulfurado— sesquisulfuro de 
antimonio — Fórmula química Sb 2 S 3 
Caracteres. — La estibina (de la palabra latina stibium, 
antimonio) tiene por forma primitiva un prisma romboidal 
recto perteneciente al tercer sistema; color gris de plomo ó 
gris de acero intenso en la fractura reciente, pero adquiere 
en contacto del aire una tinta azulada; brillo metálico muy 
pronunciado por la fractura; esta especie es frágil, tiene una 
dureza igual ó algo superior á la del yeso, y produce sobre 
el papel ó la porcelana una mancha negra; su peso específico 
es de 4,6. Se funde fácilmente á la llama de una bujía, y se 
volatiliza al soplete por completo, con desprendimiento de 
ácido sulfuroso y vapores blancos antimoniales; se disuelve 
en el ácido hidroclórico con formación de hidrógeno sulfu- 
rado; soluble además en el ácido nítrico, depositando un 
precipitado blanco. 
COMPOSICION EN* PESO 
Análisis de Proust Idem de Brandes 
de color gris oscuro; estos filamentos se entrecruzan comun- 
mente formando una especie de fieltro, dando origen á la 
sub-variedad denominada antimonio de pluma. 5. a Compacta, 
de un grano muy unido, de color gris de plomo y muy aná- 
logo á los ejemplares compactos de la manganesa ó pirolusita, 
de los que se distingue por su fácil fusión. 
Yacimiento. — La estibina constituye filones de poca 
extensión en los terrenos graníticos y cristalofílicos; rara vez 
se presenta en venas ó en masas en los terrenos secundarios, 
siendo las localidades extranjeras mas notables las siguientes: 
departamento de Isere, Cantal, Puy-de-Dome, Alto Loire y 
Lozere (Francia); Clausthal y Wolfsberg (Harz); Braunsdorf 
(Sajonia); existe también en varias localidades de Hungría, 
Toscana, Inglaterra, México, etc. En España se encuentra 
estibina en Tineo (Asturias), Santa Cruz de Múdela (Ciudad 
Real), Losado (Zamora), Valencia de Alcántara (¿áceres) 
y en otros varios puntos. 
USOS. — La estibina, sin ser muy abundante, puede de- 
cirse que es el único mineral que se emplea para obtener el 
antimonio. 
Metalurgia del antimonio.— El procedimien- 
to para obtener este metal es sumamente sencillo: se prin- 
cipia por aislar la estibina ó sulfuro de antimonio mediante 
una simple fusión que se verifica en grandes crisoles dispues- 
tos en dos filas en el interior de hornos á propósito: una vez 
separada la estibina se sujeta á la torrefacción en hornos de 
reverbero, en los cuales se convierte en un oxi-sulfuro de 
antimonio; se pulveriza esta sustancia y se mezcla con 10 , J00 de 
carbón impregnado de una disolución de carbonato sódico; 
se calcina la mezcla en crisoles con el objeto de que el óxido 
de antimonio se reduzca el estado metálico; una parte del 
sulturo se descompone á su vez por el carbonato sódico, y 
produce también cierta cantidad de antimonio. En el fondo 
de los crisoles se forma un boton de este metal, denominado 
régulo de antimonio , que aparece cubierto en su superficie de 
una escoria formada de óxido y de sulfuro de antimonio, que 
suele aprovecharse para obtener la sustancia llamada quer- 
mes. 
ZINCKENITA — antimonio y plomo sulfurado — sul- 
furo de antimonio y DE plomo — Fórmula química Sb 2 
S 3 + PbS 
Caractéres. — Esta especie mineralógica, llamada 
zinckenita por haber sido dedicada á Zincken, se encuentra 
siempre cristalizada en prismas exagonales bipiramidales, 
correspondientes al tercer sistema; color gris de acero con 
tendencia al gris de plomo; lustre metálico, opaca; raya al 
yeso y se raya por la fluorina, estando representado su peso 
específico por 5,3. Decrepita por medio del soplete, se funde 
desprendiendo vapores blancos de antimonio y deposita so- 
bre el carbón un óxido de plomo de color amarillo; se di- 
suelve en el ácido nítrico con un precipitado amarillo (ácido 
antimonioso), é introduciendo en la disolución una lámina 
de zinc, se cubre de partículas de plomo. 
Antimonio.. 
Azufre. 
ARI 
73 , 5 ° 
20,50 
100, 
0 
0 
ARIEDADES. — i. a 
dos. 2.-' Cilindroidea en prismas gruesos, cuya fractura lon- 
gitudinal presenta una cara de exfoliación de pulimento 
bastante intenso; estos prismas se reúnen en ciertos casos y 
forman verdaderos hacecillos. 3. a Acicular, compuesta de 
agujas mas ó menos delgadas y radiado-divergentes. 4. a Ca- 
pilar, constituida de filamentos muy finos, de lustre sedoso y 
COMPOSICION EN PESO 
Azufre 
. . 22,58 
Antimonio. . . . 
• • 44,39 
Plomo 
. . 31,84 
Cobre 
. . 0,42 
99)23 
Yacimiento. — Esta especie, sumamente rara, fué des- 
cubierta por el mencionado M. Zincken en Holberg (Harz), 
donde está asociada al cristal de roca y estibina. 
